— 244 — 



fusione del Bi tutte le volte che la velocità di raffreddamento non permette 

 la formazione di una soluzione solida omogenea di antimonio e bismuto. 



Nel campo auBi la solidificazione incomincia con la separazione di 

 cristalli di Cu 2 Sb: la curva di cristallizzazione si muove sulla superficie 

 auBi fino all'incontro della aBi, dove dalla lega incominciano a cristal- 

 lizzare anche cristalli misti di antimonio e bismuto. Perciò, come nel campo 

 precedente, anche qui le curve di raffreddamento presentano due gomiti, ed 

 eventualmente una fermata alla temperatura di fusione del bismuto, quando 

 non si separa una soluzione solida omogenea di antimonio e bismuto. 



Nella fig. 10 è anche tratteggiata una retta: la Cu 2 Sb-Bi, che con- 

 giunge con BUI punto corrispondente alla composizione di Cu 2 Sb. Questa 

 retta divide il campo Biu Cu 3 Sb in due regioni, in ognuna delle quali la 

 cristallizzazione si compie in maniera diversa. 



In u Bi Cu-iSb sono contenute le leghe che hanno un eccesso di antimonio 

 rispetto a quello necessario per trasformare in Cu 2 Sb tutto il rame presente. 

 Perciò la cristallizzazione di esse si compie a questo modo. Incominciano da 

 prima a separarsi cristalli misti di Sb e Cu 3 Sb, e questa separazione con- 

 tinua fino a che la curva di cristallizzazione raggiunge la u Bi . Appena la 

 lega raggiunge questa curva, i cristalli misti separatisi incominciano a rea- 

 gire con la lega ancora fusa per dar luogo alla formazione di Cu 2 Sb . Siccome 

 nella lega è contenuto in totale un eccesso di antimonio di fronte a quello che 

 è necessario per trasformare in Cu 2 Sb tutto il rame presente, la reazione tra 

 cristalli misti e lega liquida continua sino a completa trasformazione in 

 Cu 2 Sb dei cristalli misti prima separatisi. Quando tutti i cristalli misti si 

 son trasfomati in Cu 2 Sb (e questo succede quando la retta che congiunge il 

 punto che rappresenta la composizione iniziale della lega e il punto che dà 

 la composizione della porzione di lega ancora fusa, se prolungata, va a passare 

 per il punto che rappresenta la composizione di Cu 2 Sb), la lega abbandona la 

 curva limite u Bi , passa nel campo uaBi che corrisponde a separazione 

 primaria di Cu 2 Sb, lo attraversa fino ad incontrare la curva limite a Bi e 

 lungo questa finisce di solidificare. Le curve di raffreddamento di queste leghe 

 presentano perciò un primo gomito in corrispondenza della separazione pri- 

 maria di cristalli misti, un secondo in corrispondenza dell'incontro della uBi, 

 un terzo in corrispondenza della aBi, e, tenendo conto della forma speciale 

 del diagramma Bi-Sb, eventualmente anche un arresto alla temperatura di 

 fusione del bismuto. 



Le leghe del campo Cu 2 Sb Bi Gu 3 Sb cristallizzano in un modo meno 

 complicato. Esse contengono un difetto di Sb rispetto alla composizione di 

 Cu 2 Sb ; perciò esse arrivano tutte sulla u Bi a una temperatura più o meno 

 elevata, a seconda della quantità di Sb presente nella lega, — perchè il con- 

 tenuto in Sb dei cristalli misti di Sb e Cu 3 Sb varia con la temperatura da 

 un massimo fino alla composizione di Gu 3 Sb puro — , e continuano a spo- 



